Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 31

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
1.3.1.1. филтриращи тигели и тегловни съдо-
ве, достатъчно големи, за да побират такива ти-
гели, или всяка друга апаратура, даваща идентич-
ни резултати;
1.3.1.2. дюаров съд;
1.3.1.3. сушилен шкаф, съдържащ самоиндици-
ращ силикагел;
1.3.1.4. вентилационна камера за сушене на
образци при 105 ± 3 °С;
1.3.1.5. аналитична везна с точност до 0,0002 g;
1.3.1.6. Soxhlet екстрактор или друга апаратура,
даваща идентични резултати.
1.3.2. Реактиви:
1.3.2.1. лек бензинов разтворител с температу-
ра на кипене в интервала 40 °C до 60 °С (лек бензи-
нов разтворител);
1.3.2.2. другите реактиви са указани в съответ-
ните части на текста за методите. Всички използ-
вани реактиви трябва да са химически чисти;
1.3.2.3. дестилирана или дейонизирана вода.
1.4. Атмосферна среда при подготовка и из-
питване
Тъй като се определят сухи маси, не се изиск-
ват специални атмосферни условия при подготов-
ка на пробите и извършването на изпитванията.
1.5. Лабораторна тестова проба
Взема се лабораторна тестова проба, която е
представителна за цялата лабораторна партида и
достатъчна, за да се осигурят всички необходими
образци, всеки от които е по 1 g.
1.6. Предварителна обработка на лабораторна-
та тестова проба.
Ако има вещество, което не се взема предвид
при изчисляването на процентните съотношения,
то трябва първо да се отстрани чрез подходящ
метод, който не засяга съставящите влакна.
За тази цел невлакнестите вещества трябва да
се извличат с лек бензинов разтворител и вода и
да се отстранят чрез обработка на изсушената с
въздух тестова проба в Soxhlet екстрактор с лек
бензинов разтворител в продължение на един час
при минимална скорост 6 цикъла в час. Лекият
бензинов разтворител трябва да се изпари от про-
бата, която след това се изчиства пряко чрез на-
кисване във вода за един час при стайна темпера-
тура, последвано от накисване при 65 ± 5 °С за още
един час с периодично разбъркване на течността
при съотношение проба/вода 1:100. Излишната
вода се отстранява от пробата чрез изстискване,
изсмукване или центрофугиране и пробата се из-
сушава с въздух.
В случаите, когато невлакнестите вещества не
могат да бъдат извлечени с лек бензинов разтво-
рител и вода, те трябва да се отстранят, като се
замени описаният воден метод с друг подходящ
метод, който да не променя съществено никоя от
съставните части на влакното. За някои естестве-
ни неизбелени растителни влакна (напр. юта, влак-
на от кокосов орех) обичайната предварителна
обработка с лек бензинов разтворител и вода не
отстранява всички естествени невлакнести вещест-
ва, което трябва да се отбележи в протокола. Въп-
реки това не се прилага допълнителна предвари-
телна обработка, освен ако пробата съдържа апре-
тури, неразтворими както във вода, така и в лекия
бензинов разтворител.
Протоколите от изпитванията трябва да включ-
ват подробна информация за използваните мето-
ди на предварителна обработка.
1.7. Изпитвателна процедура
1.7.1. Общи инструкции
1.7.1.1. Сушене
Всички операции по сушенето се провеждат за
не по-малко от 4 часа и не повече от 16 часа при
105 ± 3 °С във вентилационна камера при постоян-
но затворена врата на камерата. Ако периодът на
сушене е по-кратък от 14 часа, се проверява масата
на образеца, за да се определи дали е постоянна.
Масата може да се смята за постоянна, ако след
последващо сушене от 60 минути отклонението в
масата е по-малко от 0,05 на сто.
Трябва да се избягва боравенето с тигели, тег-
ловни съдове, образци или остатъци с незащите-
ни ръце по време на сушене, охлаждане или пре-
тегляне.
Образците се сушат в тегловен съд, като капа-
кът му се поставя до него. След изсушаването тег-
ловният съд се затваря, преди да бъде изваден от
камерата, и се премества бързо в сушилния шкаф.
Филтриращият тигел се изсушава в тегловен
съд с отворен капак, като капакът му се поставя до
него в камерата. След изсушаване тегловният съд
се затваря и се премества бързо в сушилния шкаф.
Когато се използва апаратура, различна от
филтриращ тигел, операциите по сушенето трябва
да се извършват в камера така, че сухата маса на
влакната да се определи без загуби.
1.7.1.2. Охлаждане
Всички операции по охлаждането трябва да се
провеждат в сушилния шкаф, поставен до везните,
докато тегловните съдове се охладят напълно. При
всички случаи охлаждането продължава не по-
малко от 2 часа.
1.7.1.3. Претегляне
Претеглянето на тегловния съд след охлажда-
не се извършва в рамките на 2 минути след изваж-
дането му от сушилния шкаф. Претеглянето се
извършва с точност 0,0002 g.
1.7.2. Процедура
От предварително обработената лабораторна
тестова проба се взема тестов образец с маса поне
1 g. Преждата или платът се нарязват на парчета
от около 10 mm, разрязани, доколкото е възмож-
но. Образецът/ците се изсушава/т в тегловен/ни
съд/ове, охлажда/т се в сушилен шкаф и се претег-
ля/т. Образецът/ците се прехвърля/т в стъклен/и
съд/ове, описан/и в съответния раздел на конкрет-
ния метод, тегловният/те съд/ове се претегля/т
незабавно и се определя/т сухата/ите маса/и на
образеца/ците като разлика. Тестът се изпълнява
според описанието в съответния раздел за прилaга-
ния метод. Остатъкът/ците се изследва/т с мик-
роскоп, за да се провери дали обработката е отст-
ранила напълно разтворимото/ите влакно/а.
1.8. Изчисляване и представяне на резултатите
Масата на всеки компонент се представя като
процент от общата маса на влакното в сместа.
Резултатите се изчисляват на базата на чистата
суха маса, коригирана с приетите коефициенти на
възстановяване и с коригиращите фактори, чрез
които се отчита загубата на невлакнести вещества
при предварителната обработка и анализа.